386 Dritter Abschnitt. Die Kautschukgruppe. 



Dr. Hinterlechner (im mineralogischen Institute der technischen Hoch- 

 schule in Brunn) bestimmt. Dünne Kautschukschnitte zeigten im con- 

 vergent polarisirten Lichte während der Pressung und auch noch einige 

 Tage nachher das Bild, wie es eine Platte liefert, welche aus einem 

 optisch zweiaxigen Körper (Aragonitkrystall , Glimmerblättchen) so ge- 

 schnitten ist, dass die Schnittfläche zur Halbirungslinie des spitzen 

 Winkels der optischen Axen senkrecht ist. Mit der Viertelundulations- 

 Glimmerplatte wurde weiter von Hinterlechner der Charakter der 

 Doppelbrechung eines gepressten Kautschukschnittes als positiv be- 

 stimmt 1). 



Chemisches Verhalten. Nach Payen's Untersuchungen be- 

 steht der Kautschuk der Hauptmasse nach aus einem in den Lösungs- 

 mitteln der Harze leicht löslichen, dehnbaren, klebenden, und einem 

 hierin wenig oder nicht löslichen, elastischen Körper. Ferner enthält 

 Kautschuk nach demselben Forscher noch kleine Mengen von Eiweiss- 

 substanzen, Fett, ätherisches Oel, Farbstoff und Wasser. Nach Cloez 

 und Girard^) sind darin schwefel-, phosphor- und chlorhaltige Körper, 

 welche bei der trockenen Destillation mitgehen, vorhanden 3). Der von 

 fremden Bestandtheilen gereinigte Kautschuk hat nach Payen und 

 Faraday die Zusammensetzung C4H7, nach Soubeiran CgHio, nach 

 Williams GsHg*), wäre demnach ein sauerstofffreier Körper, während 

 die Untersuchungen von Henriques es wahrscheinlich machen, dass im 

 Kautschuk (es wurde Parakautschuk untersucht) neben der sauerstoff- 

 freien Grundsubstanz noch eine sauerstoffhaltige enthalten ist, deren 

 Trennung allerdings noch nicht gelungen ist 5). An der Luft verändert 

 sich der Kautschuk, seine oberste Schicht verliert ihre Elasticität und 

 nimmt einen etwas spröderen Charakter an. Nach Spiller ß) nimmt 

 Kautschuk, in Naphtha gelöst und auf Baumwollenzeug aufgestrichen 

 der Luft exponirt, Sauerstoff auf und verwandelt sich in einen harz- 

 artigen Körper, der in Benzol löslich ist. Die Zerstörung des Kautschuks 



1j S. oben p. 56, wo die Verhältnisse der Doppelbrechung der Gummiarten ge- 

 schildert sind, lieber die Vertheilung der Spannungen im gepressten Kautschuk s. 

 Lehmann, Zeitschr. f. Krystallogr. XII, p. 388. — Derselbe, Molekularphysik. 

 1888. I, p. 54. 



2) Compt. rend. L, p. 874. 



3) In manchen Kautschuksorten wurden von Aimö Girard noch einzelne cha- 

 rakteristische Stoffe aufgefunden, so: Dambonit CgHieOg im Kautschuk von Gabun; 

 ßornesit C7H14O6 im Borneokautschuk; Matezit C10H2UO9 im Kautschuk von Mada- 

 gaskar. Jahresber. d. Chem. ISeS. p. 771 ; 4 871. p. 800; 1873. p. 833 (aus Muspratt's 

 Techn. Chemie. 4. Aufl. III (1891), p. 1066). 



4) Husemann, Pflanzenstoffe. 2. Aufl. 1882. p. 511. 



5) R. Henriques, Der Kautschuk und seine Quellen. 1899. p. 27. 



6) Chem. Centralbl. 1865. p. 495. 



